— ÎÎ5 — 

 FABRICATION DC SULFATE ARTIFICIEL DE BARYTE. 



Telle a été , dans mes usines, la première application de ma 

 méthode d'utilisation des résidus de la fabrication du chlore. 

 Comme c'est la plus importante , je la décrirai avec quelques 

 détails. 



La dissolution du chlorure de barium, obtenue parle lessi- 

 vage du chlorure brut , a une densité de 24 à 25 degrés de l'aré- 

 omètre de Beaumé. Lorsqu'on lui a fait subir la purification dont 

 j'ai parlé, pour qu'il n'y reste aucune trace de sulfure de barium 

 ou de chlorure de manganèse, on y ajoute, dans de grandes 

 cuves , de l'acide sulfurique des chambres de plomb affaibli par 

 son mélange avec de l'eau, jusqu'à ce qu'il ne marque plus à 

 l'aréomètre de Beaumé que 30 degrés. Cette addition a lieu 

 jusqu'à ce qu'il ne se forme plus dans le liquide de précipité 

 blanc. A ce moment on brasse bien le tout et on laisse reposer. 

 Le sulfate de baryte se sépare promplemenl et permet de sy- 

 phonner le liquide surnageant, qui consiste en acide chlorhy- 

 drique marquant 6 degrés à l'aréomètre de Beaumé. 



Le sulfate artificiel ainsi obtenu est soumis à un lavage métho- 

 dique pour lui enlever jusqu'aux dernières traces d'acide libre, 

 puis il est transformé en une pâte forme au moyen d'un filtre à- 

 sac. L'expulsion de l'eau est rendue plus rapide et plus complète 

 par la pression ou par la force centrifuge, Lorsque la pâte est assez 

 raffermie , elle est logée dans des tonneaux pour être livrée au 

 commerce. Elle renferme dans ce! état 30 à 32 pour 100 d'eau. 



Sa dessiccation et sa miseen pains peuvent avoir lieu par des pro- 

 cédés usités pour la céruse; mais dans la plupart de ses emplois, 

 ce produit sera avec avantage conservé à l'état de pâte, parce 

 qu'il est à remarquer qu'après une dessiccation avancée, il reprend 

 difficilement l'état de division qu'il possède au moment de sa 

 précipitation. 



